Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 765 



slrahlzellen klein, nur 5 — 13 ix weit, im Radialschnilt bis 108 p, lang, 

 ziemlich gleichförmig. Sehr dickwandige Fasern, regellos gelagert, als 

 Grundmasse, in dieser vereinzeltes, in zahlreiche Kristallkammern 

 geteiltes, meist an Markstrahlen liegendes Strangparenchym, im 

 Tangentialschnitt diese oft nach oben oder unten scheinbar fortsetzend i). 

 — Wände der Fasern gebräunt; in den Markstrahlzellen farblose bis 

 bräunliche, von Alkohol rasch gelöste Tropfen und Ballen, in den Ge- 

 fäßen gelblicher bis lebhaft kastanienbrauner, in Alkohol unlöslicher In- 

 halt. — Vermutlich ein Leguminosenholz. Es gibt an heißes Wasser 

 Farbstoff ab und wird durch Eisenchlorid geschwärzt. 



10. Dschungelholz. 



Unter diesem vorläufigen Namen sei hier ein Holz beschrieben, das 

 in großen, mit Reis beladenen Dampfern aus Ostindien nach Europa ge- 

 langt. Es dient in diesen Schifl'en zur Herstellung von Luftschächten, 

 die aber nicht auf die Rückreise mitgenommen, sondern vorher billigst 

 veräußert werden 2). Die botanische Herkunft war vorerst nicht feslzu- 

 slellen, doch dürfte eine Dipterocarpeen-Art in Frage kommen. Ob eine 

 der pp. 439 — 441 angeführten und welche, bleibe einstweilen unent- 

 schieden 3). 



Holz hell schokoladenfarben in mehr bräunlichem oder mehr röt- 

 lichem Tone, auf der Hirnfläche mit zahlreichen, ziemlich derben, z. T. 

 Schrägreihen bildenden, die Gefäße einschließenden hellen Pünktchen, 

 die mitunter schmale, an Jahresringgrenzen erinnernde Querzonen frei 

 lassen; Markstrahlen fein, gleich regellos verteilten kurzen hellen Quer- 

 linien hier erst unter der Lupe sichtbar; diese zeigt auch einzelne der 

 engeren Poren (die nachstehend beschriebenen Sekretgänge!) weiß aus- 

 gefüllt. Im Längsschnitt sehr deutlich nadelrissig und fein hellstreifig; 

 die Markstrahlen erscheinen auf der Radialfläche als ansehnliche rötliche, 

 glänzende Querstreifen, auf der tangentialen unter der Lupe als dunkle, 

 spindelförmige, bis 1 und selbst 2 mm lange Striche. Ziemlich schwer, 

 hart, doch leicht- wenn auch etwas uneben spaltend. Wasser wie 



i) Bei der vorhegenden Probe ist das Strangparenchym in den vorerwähnten 

 vielzeUigen, die Gefäße einschheßenden Gruppen und Schichten kristallfrei, enthält 

 aber große Stärkekörner. 



2) Nach freundlicher briefhcher Mitteilung des Herrn Professors Dr. K. F. Düsen 

 zu Kalmar in Schweden, dem der Verfasser auch Muster dieses interessanten Holzes 

 verdankt. Es soll von Engländern »Jungle wood< genannt werden, mitunter 

 fälschlich auch für Teakholz ausgegeben worden sein. 



3) Für ein Diptcrocarpus-Hoh spricht einigermaßen auch das bei Moll u. 

 Janssonius (1. c, 2, pp. 343ff.) über solche Gesagte. 



